— 264 — 



Il sig. ing. Cappa, direttore della Miniera di Rosas, con la scoperta di 

 una galena bismutifera nei giacimenti coltivati sotto la sua direzione, mi ha 

 dato occasione a riprendere lo studio analitico di alcuni minerali sardi. 



Parecchi mesi fa egli inviava al prof. Lovisato degli esemplari della 

 galena suddetta in magnifici cristalli, accompagnati da altri bellissimi di 

 blenda. Questi campioni, dai quali furono levate le quantità necessarie per 

 l'analisi, provengono dalle parti più ricche della Miniera, cioè da un filone nord- 

 sud, situato nella regione ovest della concessione, e che fu messo in evidenza solo 

 in questi ultimi anni. Difatti l'egregio Direttore dando qualche cenno su quegli 

 interessanti giacementi, a proposito di quello che comprende la galena bismu- 

 tifera, così scrive al prof. Lovisato: «La galena appartiene ad un giacimento 

 filoniano la cui direzione media è nord-sud magnetico. Esso si trova (almeno 

 nelle parti superiori) al contatto fra un calcare nero siliceo e degli scisti 

 biancastri (evidentemente alterati). È costituito da diabase (così almeno fu 

 considerato dal Riva e da altri) con ricche concentrazioni di solfuri metallici, 

 in predominanza blenda, poi viene la galena, poi la pirite e la calcopirite. 

 Questi solfuri di ferro e di rame non sono sparsi nella massa come avviene 

 in altri giacimenti, ma piuttosto divisi in piccole vene. Dentro negli scisti 

 si trovano ancora dei misti in crepacce, che probabilmente rappresentano 

 de' pezzi de' banchi calcarei scomparsi, ed allora il minerale più puro si trova 

 in agglomerato di cristalli come il campione che le ho mandato. Gli scisti 

 si trovano all'ovest, il giacimento non è continuo ». 



I cristalli di galena molto nitidi ed alcuni anche ben sviluppati, risul- 

 tano dalla combinazione del cubo con Tattaedro con predominio generalmente 

 del primo; essi sono accompagnati da cristalli talvolta vistosi di blenda e 

 da piccole quantità di altri solfuri (pirite e calcopirite). In complesso i cam- 

 pioni presentano un aspetto che ricorda molto quelli della Miniera del 

 Bottino. 



In un primo saggio per la conferma della presenza del bismuto e per 

 il dosaggio, ottenni 0,17% di questo elemento, essendo poco più di 5 grammi 

 la sostanza adoperata. Non essendo però troppo sicuro dell'esattezza di tale 

 determinazione, e d'altra parte sembrandomi interessante conoscere l' intera 

 composizione, specialmente per ciò che riguardava l'argento ed altri metalli, 

 che eventualmente potevano trovarsi, in altra porzione di sostanza effettuai 

 i dosaggi nel modo seguente: 



Grammi 10,5008 di galena furono intaccati con acido nitrico fumante, 

 che venne poi eliminato evaporando in presenza di acido solforico. Separato 

 il solfato di piombo, dal liquido fu precipitato l'argento con acido cloridrico, 

 quindi, mediante idrogeno solforato, il solfuro di bismuto; infine nella solu- 

 zione filtrata fu dosato il ferro e lo zinco. In altra parte di sostanza ossidata 

 col cloro in un mezzo alcalino, fu determinato lo zolfo. 



